vari de elastische eigenschappen met de temperatuur, samen hangen 
met afwijkingen van eene lineaire betrekking tusschen de krachten 
tusschen de moleculen en hunne relatieve verplaatsingen, welke 
afwijkingen door Deblie ook voor de warrate-uitzetting verant- 
woordefijk gesteld worden. 
In tabel V zijn nog opgenomen de waarden van 0, die men 
vei'krijgt door de formule van Debije voor Co op de individueele 
waarnemingen toe te passen. Zij zijn vereenigd in fig. 11 “). 
U Ih 36 n Si 
£T ■ 
Fig. 11 
§ 6. Koper. Met koper hebben wij nog slechts eene reeks 
metingen tusschen 15 en 22° K. kunnen verrichten. Het koper 
was electrolytisch koper van Kelten en Guillaume, 596,0 gram. 
Cp in tabel VII stelt de gemiddelde atoomwarmte tusschen begin- 
en eindtemperatuur voor; bij de correctie tot de ,,ware” atoom- 
warmte Cp = Co behoorende bij de gemiddelde temperatuur van de 
meting is gebruik gemaakt van de evenredigheid Co T^, die in 
dit gebied blijkt te gelden. 
Tabel VIII bevat de vergelijking der experimenteele waarden met 
de door Debije voor genoegzaam lage temperaturen gegev en betrekking: 
Cv = 77,94 . 3 A’ Q’J (7) 
9 P. Debije, Vorlrage Wolfskehlcongres Göttingen 1913. 
2) De zwakke gang, die door Eucken en Schwers l.c. in de uit hunne waar- 
nemingen afgeleide waarden van 5 voor lood wordt opgemerkt, en die met de 
door ons gevondene niet samenvalt, wordt door hen als vermoedelijk aan de 
onzekerheid van den temperatuurcoefficient van hun weerstandsthermomeler te 
wijten beschouwd. 
Fig. 11 illustreert in het bijzonder het karakter der afwijkingen van de formule 
van Debije over het geheele gebied, en kan ook dienen om, door aflezing van de 
bij eene bepaalde T behoorende waarde van S van de vereffenende kromme, eene 
vereffenende waarde van Co te berekenen. Overigens vallen de hier voorgestelde 
waarden van 6 geenszins samen met hvmaxlk, als vuuix, de grensfrequentie volgens 
Debije, met T verandert. 
